vom 26. Februar 1880. 229 



Ich habe früher 7,166 gefunden, Miller giebt 7,178, Trech- 

 mann 7,136 an. 



Dieses Zinn wird weder durch Erwärmen auf 200° noch 

 durch Abkühlung in seiner Dichte und seinem Ansehen verändert. 

 Im ersten Fall wurden Werthe von 6,83 bis 6,91 erhalten. 



E. Gewöhnliches Zinn. — Die Bestimmungen sind an 

 dem vorigen nach seinem Einschmelzen gemacht. 

 7,243 7,306 



7,260 7,309 



im Mittel 7,2795, während gefunden ist 

 7,293 Miller, 

 7,291 Brisson, Kupffer, 

 7,290 Karsten. 



Fritzsche beobachtete an englischem Stangenzinn in der 

 Kälte keine Veränderung, und dasselbe kann ich vom Stanniol 

 sagen. 



Ausser der Dichte müssen auch andere Eigenschaften bei den 

 Zinnmodifikationen verschieden sein. Bezüglich des Schmelz- 

 punkts wird es schwer sein, zu einem Resultat zu gelangen, weil, 

 wie ich fand, das galvanisch gefällte sich mit einer dünnen oxy- 

 dirten Schicht bedeckt, welche die Beobachtung unmöglich macht. 



Anscheinend besser lässt sich die Einwirkung von Chlor- 

 wasserstoffsäure vergleichen. Gewöhnliches Zinn in sehr feinen 

 Körnern und galvanisch gefälltes wurden unter sonst gleichen Be- 

 dingungen mit der Säure behandelt, wobei sich fand, dass in 

 gleichen Zeiten von jenem 4 p. C., von diesem 47 p. C. aufgelöst 

 waren. Allerdings kommt dabei die nicht gleiche Oberflächengrösse 

 beider in Betracht. 



Nach dem angeführten müssen drei Modifikationen des Zinns 

 unterschieden werden: 



1) Graues = 5,8 



2) Viergliedrig krystall. =z 7,0 



3) Zuvor geschmolzenes = 7,3. 



Die erste geht beim Erwärmen unterhalb des Schmelzpunkts 

 in die zweite und unter Umständen in die dritte über. Die zweite 

 wird weder durch Wärme noch durch Kälte verändert. 



Aber auch die dritte Modifikation verhält sich verschieden. 

 Denn nicht jedes Zinn wird durch Kälte verändert, und Schertel 

 fand neben den grauen Ringen auch 5 unveränderte. 



